258 P- Soimtag, 



in Anspruch genommen. Vou den Blattstielen der Palraen imterscheidet 

 er sieh aber durch seine Fleisehigkeit. Bas saftreiche markartige Orimd- 

 gewebe des Stiels entiiSlt zerstrente Gefafibiindel, welche anseheinend 

 nach keinem meehanischen Gesiehtspunkt fiir Biegungsfestigkeit verteilt 

 sind. Es schemt hier aueh Turgeszenz ahnlich me bei Agave die 

 Biegungsiestigkeit in erster Linie zu beoinflussen. Auch zeigen die 

 Blatter sehr auffallend die Fahigkeit ihre Lielitlage zu Yerandern, je 

 nach den anBeren TJmstanden. Diese beiden Gesichtspunkte diirften 

 ausreichen, um das Auftreten sehwach dnktiier Strange zu begrtinden. 



EinfluB der Verholzung. 



Es ist eine bekannte Tatsache' daB viele Fasem wirklich gro6e 

 DuktJlitat nur so lange zeigen, als die Membranen mit Wasser imbi- 

 biert sind. So zeigt Agave americana im irischen wassergesattigten 

 Zusfauide, wie sie aus dem lebenden Blatte gewonnen ist, nach Schwen- 

 dener 20 — 30 "/o Dehnbarkeit Trocken dagegen reduziert sich diese 

 auf ca.. 6 "/(,. Bei Clematis sinkt die Duktilitat von 14—18 *'/o ini 

 feuchten Zustande aul 3,3—3,4 "Jq, falls sie ausgetroeknet ist (vgl. 

 Tabelle pag. 250). Auch fur die Elastizitat ist von Schwen doner und 

 v. Weinzierl ahnliches gefunden worden; auch der normale Bast ist 

 dehnbarer (innerhalb der ElastizitStsgrenze) so lange er tviBch und 

 wasserhaltig ist. 



Nur wenige von den bisher bekannten duktilen Fasem hehalten 

 auch im trockenen Zustande ihre gewaltige Duktilitat, namlich Kokos- 

 sowie einige als „Piassave" bezeichnete Fasern (Caryota, BoraBSUs, 

 Arenga, Dictyosperma, Attalea) und diese sind sehr stark verholzt. Sie 

 tibertreffen selbst die nieisten HSlzer durch ihren Gehalt an inkrustie- 

 renden Substanzen. Nach memen frtiheren makrochemisehen Bestim- 

 niungen betragt derselbe b6i Kokosfaser 58,4 7o, bei Garyota 59,1. Es 

 liegt nahe, anzunehmen, da6 hier die Inkrustierung gewissermaBen die 

 Rolle einer nicht durch Austrocknen verschwindenden Durchtrankung 

 spielt, so daB die Faser auch im lufttrockenen Zustande die Fahigkeit 

 behalt, sich geschmeidig ausdehnen zu lassen. 



Die Agavefaser mit 46 Vo lakrustlerung verliert trotz dieser be- 

 deutenden Mengen von inkrustierenden Substanzen beira Trocknen sehr 

 viel von ihrer Dehnbarkeit. Es bliebe noch festzustellen, v?ie groB die 

 Duktilitat der frischen, wasserhaltigen Faser von Cocos und Garyota 

 ist Durch bloBes Anfeuchten laBt sich allerdings kein ganz sicherer 

 MaBstab finden, denn durch einmaliges Austrocknen k^nnen die Eigen- 

 schaften der Faser dauernd verandert sein. Es ratissen also an Ort 



